( 3 7 o) 



» i° Une certaine quantité de la même fonte blanche qui n'avait pu s'af- 

 finer spontanément, a été fondue sous une couche de laitier de haut four- 

 neau; après fusion complète, on a ajouté des baltitures qui ont déterminé 

 bientôt un vif dégagement d'oxyde de carbone; enfin l'affinage a été assez 

 complet pour permettre de retirer du creuset une masse de fer spongieux 

 pouvant s'écraser sous le marteau et se limer facilement. 



» 2° On a chargé sur la sole d'un four à puddler 180 kilogrammes de 

 lonte noire qui, d'après MM. Minary et Resal, ne contient pas d oxygène en 

 combinaison ; cette fonte a été travaillée par les ouvriers puddleurs à la ma- 

 nière ordinaire, excepté qu'ils n'ont ajouté ni eau ni scories. 



» Voici le tableau du travail, résultat de la moyenne de trois opérations : 



» On voit donc par le déchet obtenu dans ce genre de travail qu'une 

 partie de la fonte a brûlé dans le foyer et que c'est seulement après la for- 

 mation de cet oxyde qu'a eu lieu ladécarburation. 



» Dans les usines métallurgiques on diminue beaucoup la durée du tra- 

 vail et le déchet du métal eu ajoutant directement des scories ou des balti- 

 tures, car l'affinage commence dès que la fonte se trouve en contact avec 

 des matières riches en oxyde de fer. 



» Je crois qu'il est permis de conclure des expériences qui précèdent que 

 l'affinage du fer ne peut être expliqué parla présence de l'oxygène dans la 

 fonte à l'état de combinaison, et que la déearburaion a toujours lieu sous 

 l'influence des scories riches en ox\de de fer, soit qu'on les ajoute directe- 



